442 Gesarnmtsilzuns 



Röthliche. Durch den Zutritt der Luft wird der braune Nie- 

 derschlag bald wiederum welfs. 



Wie die Tantalsäure wird auch die NIobsäure von sehr 

 verschiedenen Zuständen der Dichtigkeit erhalten. Das specifl- 

 sche Gewicht der Säure, wenn sie mit saurem schwefelsaurem 

 Kali geschmolzen worden, ist 6,140 bis 6,146, und kann auch 

 noch von etwas minderer Dichtigkeit erhalten werden. Unter 

 dem Mikroskop kann man keine kryslallinische Structur darin 

 wahrnehmen. Wurde diese Säure in einem Windofen einem 

 dreistündigen Kohlenfeuer ausgesetzt, so erhielt sie eine Dich- 

 tigkeit von 6,48. Wurde sie aber darauf in die stärkste Hitze 

 des Gutofens der königlichen Porzellanfabrik gebracht, so be- 

 stand sie bei der mikroskopischen Besichtigung aus kleinen Kry- 

 stallen, und zeigte das speclfische Gewicht 5,830. Die Dich- 

 tigkeit der aus dem Chloride erhaltenen Säure ist nach einem 

 schwachen Glühen 5,9 bis 5,98, bisweilen auch 5,706, aber auch 

 6,236 bis 6,239. Die Dichtigkeit der Säure nimmt zu, wenn 

 sie einem starken Rothglühen in einem Kohlenfeuer ausgesetzt 

 wird und wird 6,088, bis 6,318 und 6,37; und sogar 6,416 und 

 selbst 6,725. Letztere Dichtigkeit ist die höchste, welche der 

 Verfasser bei der NIobsäure wahrgenommen hat. Wird diese 

 Niobsäure der höchsten Temperatur des Porzellanofens ausge- 

 setzt, so wird sie krystalllnisch, wenn sie vorher amorph war, 

 zeigt aber ein bedeutend niedrigeres specifisches Gewicht, und 

 zwar bei den verschiedenen Versuchen ein sehr ähnliches, näm- 

 lich 5,793 und 5,7887. Wurde eine Niobsäure einem Weifs- 

 glühen, durch ein Gebläse erzeugt, eine halbe Stunde ausgesetzt, 

 so zeigte sie die noch niedrigere Dichtigkeit von 5,514 bis 

 5,517, zeigte aber eine amorphe, und nur theilweise krystallini- 

 sche Beschaffenheit. 



Bei allen diesen Versuchen veränderte sich das absolute Ge- 

 wicht der Säure nicht. 



Wird eine Niobsäure vermittelst Schwefelkohlenstoffs in 

 Schwefelniob verwandelt, und dieses durch Rösten wiederum zu 

 Niobsäure oxydirt, so hat diese genau das absolute Gewicht der 

 zuerst angewandten Säure, durchläuft aber verschiedene Zustände 

 der Dichtigkeit je nach der verschiedenen Temperatur, die zu 

 diesen Umwandlungen angewandt wurde. Eine aus dem Chio- 



